## Optimasi Kinerja Kombinasi Adsorben dalam Mereduksi Logam Besi dan Nikel Sampel Air
Edi Ilimu (1) , Alimuddin (2) dan Sarniah (3)
(1,2,3) Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia Email Author: ediilimu@gmail.com
Diterima:04-04-2023; Diperbaiki:24-05-2023; Disetujui:06-06-2023

## ABSTRAK
Air bersih atau air minum merupakan salah satu bahan penunjang keberlangsungan makhluk hidup terutama  manusia  dimana  seharusnya  bebas  dari  kontaminasi  logam  berat  dan  tidak  memberikan resiko  terhadap  kesehatan.  Sebagai  upaya  untuk  mengurangi  kadar  logam  berat  dalam memperbaiki  kualitas  air  melalui  teknik  sederhana  dan  berbasis  bahan  alam,  maka  penulis manfaatkan kulit nangka dan zeolit alam sebagai adsorben. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui  kemampuan  daya  adsorpsi  karbon  aktif  kulit  nangka  yang  dikombinasikan  dengan zeolit  alam  dalam  mereduksi  konsentrasi  logam  besi  (Fe)  dan  nikel  (Ni).  Penelitian  dilakukan dalam  skala  laboratorium  dengan  menggunakan  metode  variasi  konsentrasi  karbon  aktif  yang dianalisi  menggunakan  Spektrofotometri  Serapan  Atom  (SSA).  Daya  adsorpsi  optimum  dalam mereduksi  konsentrasi  logam  Fe  terjadi  pada  komposisi  x:y  dengan  konsentrasi  (massa  analit) yang  teradsorpsi  yaitu  0,4083  ppm  (0,1021  mg)  selama  60  menit.  Sedangkan  logam  Ni  terdapat pada kombinasi kemasan celup komposisi 2x:y dengan konsentrasi (massa analit) yang teradsorpsi yaitu  0,6017  ppm  (0,1504  mg).  Kemampuan  daya  adsorpsi  adsorben  secara  umum  menurun dengan bertambahnya massa adsorben karbon aktif kemasan celup baik pada analisis kadar logam Fe maupun Ni.
Kata kunci: Optimasi Kinerja Adsorben, Kombinasi Adsorben, Karbon Aktif, Zeolit Alam.

## PENDAHULUAN
Daerah  Kolaka  merupakan  salah  satu  daerah  yang  terletak  di  Sulawesi Tenggara  penghasil  khususnya  pemurnian  biji  nikel  (Ni).  Keberadaan pertambangan  tersebut,  selain  dapat  meningkatkan  perekonomian  suatu  daerah juga tidak terlepas dari suatu masalah atau dampak sosial yang ditimbulkan. Salah satu  dampak  yang  terjadi  adalah  pencemaran  khususnya  pencemaran  pada  air. Sehubungan  dengan  kondisi  tersebut,  keluhan  masyarakat  setempat  terkait kualitas  air  bersih  yang  menurut  mereka  tidak  layak  dikonsumsi  karena  airnya menimbulkan bau, berwarna kining, dan berminyak. Berdasarkan hasil penelitian, kontaminasi  logam  berat  khusus  logam  besi  terhadap  air  dapat  diidentifikasi secara  kasat  mata  seperti  warna  kulit  yang  pucat  keabuan  ( Singh  dkk.,  2011 ). Sedangkan  kontaminasi  logam  nikel  yang  dapat  dirasakan  adalah  munculnya gejala keracunan akut, mual dan juga muntah (Das dkk 2019). Timbulnya indikasi tersebut  menjadi  parameter  sebagai  upaya  untuk  mengurangi  kadar  logam  berat dalam  air  sehingga  dapat  memperbaiki  kelayakan  kualitas  air  bersih  melalui metode yang sederhana berbasis bahan alami yang tersedia.
Salah  satu  alternatif  dalam  memperbaiki  kualitas  air  adalah  pemanfaatan limbah kulit nangka menjadi adsorben. Kulit nangka memiliki kandungan selulosa sebesar  27,75%  ( Sundarraj  dan  Ranganathan,  2017 ).  Berdasarkan  kandungan
DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v14i1.220
selulolanya yang cukup tinggi, kulit nangka dapat diolah dan dimanfaatkan untuk membuat  karbon  aktif  ( activated  carbon )  sebagai  adsorben.  Beberapa  penelitian terkait  pemanfaat  kulit  nangka  sebagai  karbon  aktif  diantaranya  Baloga  (2019) melaporkan bahwa daya adsorpsi terhadap logam kadmium berturut-turut 84,65%; 99,10%;  dan  99,93%  ( Baloga  dkk.,  2019 ).  Rosali  dkk  (2015)  melaporkan  bahwa efisiensi  karbon  aktif  sebesar  80%  untuk  mengadsorpsi  kontaminan  logam  Pb. Selain  itu,  Ardiani  dkk.,  (2017)  juga  melaporkan  bahwa  kulit  nangka  dapat dimanfaatkan  untuk  menentukan  kondisi  optimum  adsopsi  logam  kadmium  (III) dengan daya adsopsi sebesar 1,227 mg/g.
Karbon  aktif  merupakan  suatu  material  yang  mengandung  karbon  yang dapat dimanfaatkan sebagai adsorben sehingga mampu menyerap ion bebas dalam air.  Proses  pembuatan  karbon  aktif  dapat  dilakukan  melalui  proses  pemanasan pada  temperatur  tinggi  dan  aktivasi  pori-porinya  menggunakan  bahan  kimia. Dengan  struktur  karbon  aktif  yang  berpori  inilah,  karbon  aktif  dimanfaatkan sebagai  adsorben untuk  menghilangkan zat  warna, bau, logam  berat  maupun  gas ( Maulida dan Sari, 2015; Lestari dkk., 2016; Kristianto, 2017; Suartini dkk., 2018; Dewi dkk.,  2020 ).  Anggriani  dkk.,  (2021)  melaporkan  hasil  penelitian  terkait pemanfaatan  karbon  aktif  bahwa  waktu  kontak  optimum  proses  adsorpsi  logam Cu  (II)  dan  Pb(II)  yaitu  40  menit  dengan  massa  karbon  aktif  1,5  gram  dan efisiensi  optimum  logam  Cu(II)  sebesar  34,1753%  dan  logam  Pb(II)  sebesar 85,6050%.  Selain  karbon  aktif,  zeolit  alam  juga  banyak  dimanfaat  sebagai adsorben karena memiliki kemampuan daya serap yang tinggi. Zeolit alam disebut molecule sive atau moleculer mesh (saringan molekul) dengan pori-pori berukuran molekul sehingga mampu memisahkan molekul dengan ukuran tertentu.
Beberapa  penelitian  terkait  pemanfaatan  zeolit  alam  lebih  dikhususkan pada  peningkatan  efektivitas  dan  efisiensi  proses  industri  dan  pencemaran lingkungan ( Putri dan Sabani, 2018; Setiawan dkk., 2018; Putri dan Side, 2020; Wijaya dkk., 2021) . Pratomo dkk., (2017) melaporkan pemanfaatan zeolit alam teraktivasi asam  fosfat  (H 3 PO 4 )  sebagai  adsorben  ion  Logam  Cd  (II)  dalam  laruta.  Hasil penelitian  menunjukkanya  bahwa  konsentrasi  optimum  adsorbat  ion  logam kadmium  menggunakan  zeolit  alam  dengan  konsentrasi  awal  30  mg/L,  ion kadmium  yang  terserap  sebesar  1,38mg/g,  sedangkan  zeolit  alam  teraktivasi dengan  konsentrasi  awal  50  mg/L  penyerapannya  sebesar  2,41  mg/g  dengan waktu  kontak  60  menit  dan  pH  optimum.  Ngapa  (2018),  juga  melaporkan  hasil penelitiannya  bahwa  kondisi  optimum  penyerapan  ion  logam  terhadap  limbah terjadi pada pH 4 dengan waktu kontak selama 60 menit. Kapasitas adsorpsi dan efisiensi  penyerapan maksimum  zeolit  alam terhadap ion  logam  Pb (II)  berturut- turut sebesar 24,834 mg/g dan 99,37%.
Berdasarkan studi literatur yang dilakukan, penelitian yang memanfaatkan kulit  nangka  sebagai  adsorben  dalam  bentuk  karbon  aktif  maupun  zeolit  alam sebagai adsorben dalam mereduksi konsentrasi logam, mengilangkan bau maupun zat  warna  dalam  air  telah  umum  dilakukan.  Akan  tetapi,  belum  ada  laporan
DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v14i1.220
penelitian  yang  memamfaatkan  kombinasi  adsorben  (karbon  aktif  dan  zeolit alam).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menentukan  kinerja  optimum  kombinasi adsorben  dalam  mereduksi  konsentrasi  logam  besi  dan  nikel  dalam  air.  Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat  meningkatkan nilai  ekonomis limbah kulit nangka lebih bermanfaat dan adsorben yang dihasilkan dapat diaplikasikan dalam bentuk kemasan untuk meningkatkan kualitas air bersih.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Pembuatan Karbon Aktif
Proses  pembuatan  karbon  aktif  kulit  buah  nangka  dikelompokan  dalam  tiga tahapan  yaitu  dehidrasi,  karbonasi,  dan  aktivasi. Dehidrasi kulit  buah  nangka  diawali dengan cara dibersikan dan dipotong kecil, kemudian dikeringkan dalam oven selama 24 jam pada suhu 105 o C. Karbonasi : kulit buah nangka kering dimasukkan ke dalam tanur dan  dibakar  pada  suhu  400 o C  selama  2  x  24  Jam  sehingga  diperoleh  karbon  (arang). Selanjutnya arang dihaluskan menggunakan lumpang dan disaring menggunakan ayakan berukuran  100  mesh. Aktivasi, karbon  sebanyak  50  gram  dumasukkan  ke  dalam  gelas kimia dan  di rendam dengan 200 mL larutan H 2 SO 4 1 M selama 24 Jam. Karbon yang telah teraktivasi disaring dan dicuci dengan air sampai pH air pencucian mencapai pH ±7. Selanjutnya karbon dikeringkan dalam oven pada suhu 100 o C selama 2 jam.

## Penyiapan dan Aktivasi Zeolit Alam
Zeolit  alam  berbentuk  granular  berwana  kebiruan  dihaluskan  dengan  cara ditumbuk  menggunakan  mortar  dan  saring  menggunakan  ayakan  berukuran  150  mesh. Zeolit tersebut diaktivasi secara fisika melalui proses pemanasan dalam tahur selama 60 menit  pada  suhu  150 o C.  Setelah  itu,  zeolit  dilanjutkan  dengan  proses  aktivasi  secara kimia. Sebanyak 150 gram zeolit dimasukkan ke dalam gelas kimia dan direndam dengan HCl 5 M pada suhu kamar dan diaduk menggunakan bantuan magnetik stirrer selama 30 menit  deengan  kecepatan  pengadukan  50  rpm.  Selanjutnya  zeolit  alam  disaring menggunakan  kertas  saring  dan  dicuci  dengan  air  sampai  air  pencucian  mencapai  pH netral yaitu ±7. Proses pencucian zeolit dilanjutkan dengan pelarut etanol. Sebanyak 500 mL etanol ditambahkan kedalam gelas kimia berisi zeolit dan diaduk (30 rpm) selama 60 menit,  kemudian  disaring  dan  dikeringkan  dalam  oven  pada  suhu  100 O C.  Langkah terakhir  yaitu  zeolit  teraktivasi  disaring  kembali  menggunakan  ayakan  150  mesh  untuk memastikan ukuran maksimumnya.
Tabel 1. Rasio kemasan celup Adsorben karbon aktif dan zeolit alam No. Massa Adsoreben (gram) Masasa Total Adsorben (gram) Rasio (X:Y) Karbon Aktif) (X) Zeolit Alam (Y) 1 3 3 6 1:1 2 4 2 2:1 3 5 1 5:1 4 3 0 3 3:0 5 0 3 0:3
DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v14i1.220

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu analisis kadar abu, kadar air, dan analisis kadar logam (besi (Fe) dan Nikel (Ni))  yang teradsopsi dalam adsorben:
Analisis kadar abu dan kadar air
Analaisis  kandungan  air  dalam  karbon  aktif  dilakukan  dengan  cara sebanyak  2  gram  karbon  aktif  dipanaskan  dalam  oven  pada  suhu  105 o C  dan ditimbang  massanya  setiap  60  menit.  Proses  ini  berlangsng  sampai  diperoleh massa  penimbangan  karbon  aktif  yang  konstan.  Sedangkan  uji  kadar  abu dilakukan dengan cara sebanyak 2 gram karbon aktif dipanaskan dalam tanur pada suhu  400 o C.  Proses  pemanasan  dilakukan  sampai  semua  karbon  aktif  telah berubah menjadi abu.
%Kadar Air = x 100%
Ket: a  =  Massa awal karbon aktif b  =  Massa konstan karbon aktif (Akhir) %Kadar Abu = x 100% Ket: a  =  Massa awal karbon aktif
b  =  Massa abu (akhir)
Analisis kadar logam yang teradsorpsi pada adsorben
Proses  pengukuran  kadar  logam  yang  teradsorpsi  dalam  adsorben dilakukan dengan cara setiap adsorben dalam kemasan celup seperti tampak pada Tabel 1, dimasukkan dalam gelas kimia yang berisi sampel air yang mengandung logam  Fe  dan  Ni.  Setelah  itu,  didiamkan  selama  60  menit.  Setelah  60  menit, adsorben  diangkat  dari  sampel  air,  kemudian  sampel  air  tersebut  diukur absorbansinya  menggunakan  SSA.  Logam  besi  (Fe)  diukur  pada  panjang gelombang  maksimumnya  yaitu  248,4  nm,  sedangkan  logam  Nikel  (Ni)  yaitu 232,0  nm.  Penentuan  kadar  logam  Fe  dan  Ni  dianalisis  menggunakan  kurva standar dengan konsentrasi larutan standar yang digunakan untuk Fe yaitu 0,000; 0,010;  0,025;  0,050;  0,100;  0,150;  0,250  ppm,  sedangkan  Ni  yaitu  0,00;  0,01; 0,05; 0,10; 0,50; 1,00 ppm.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pengujian Kadar Air dan Kadar Abu
Pengujian  karbon  aktif  dari  kulit  nangka  dilakukan  dengan  tujuan  untuk menentukan  kualitas  karbon  aktif  agar  diperoleh  karbon  aktif  yang  memenuhi baku mutu menurut Standar Nasional Indonesia (SNI. 06-3730-1995).
Kadar  air diuji  dengan cara ditimbang sebanyak  2 gram  karbon  aktif dari kulit  nangka  dalam  wadah  aluminium  yang  telah  dikeringkan  dan  diketahui massanya dengan konstan. Kemudian dipanaskan dalam oven dengan suhu 105 o C selama  60  menit  hingga  massanya  konstan.  Sedangkan  pengujian  kadar  abu dilakukan dengan cara ditimbang sebanyak 2 gram karbon aktif dari kulit nangka dalam  cawan  porselen  yang  telah  dikeringkan  dan  diketahui  massanya  dengan
DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v14i1.220
konstan.  Kemudian  dipanaskan  dalam  tanur  dengan  suhu  400 o C  sampai  material karbon aktif menjadi  abu. Untuk hasil  pengujian kadar air dan kadar  abu karbon aktif dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 1. Hasil Pengukuran Kadar Air dan Kadar Abu Karbon Aktif Jenis Uji Massa sampel (g) Massa cawan kosong (g) Massa setelah dioven (g) Persentase (%) Kadar Air Kadar Abu 2,0000 2,0000 46,3559 49,7828 48,1882 50,0022 8,685 10,97
Hasil  pengukuran  kadar  air  menunjukkan  bahwa  kadar  air  pada  karbon aktif  yang diperoleh  yaitu sebesar  8,685%.  Hal  ini  memenuhi  baku mutu karbon aktif menurut SNI. 06-3730-1995 yaitu maksimal 15%, sehingga karbon aktif dari kulit  nangka  layak  digunakan  sebagai  karbon  aktif  dan  kemungkinan  daya adsorpsinya  dapat  maksimal.  Hal  tersebut  didukung  oleh  penelitian  yang dilakukan  oleh  Baloga  dkk  (2019),  bahwa  karakteristik  karbon  aktif  yang dihasilkan sangat mempengaruhi daya adsorpsi dari karbon aktif. Dimana semakin rendah kadar airnya, maka kualitas dari karbon aktif tersebut akan semakin baik.
Hasil  pengukuran  kadar  abu  pada  karbon  aktif  kulit  nangka  diperoleh sebesar  10,97%.  Hasil  kadar  abu  yang  diperoleh  pada  penelitian  ini  tidak memenuhi  persyaratan  karbon  aktif  menurut  SNI.  06-3730-1995  yaitu  maksimal 10%.  Hal  ini  dikarenakan  tingginya  kandungan  mineral  yang  tertinggal  dalam karbon  aktif  pada  saat  pembakaran.  Karbon  aktif  yang  terbuat  dari  bahan  alam tidak hanya mengandung senyawa karbon akan tetapi mengandung juga beberapa mineral lainnya. Sebagian dari mineral ini telah hilang pada saat karbonisasi dan aktivasi.  Sebagian  lainnya  juga  diperkirakan  terikat  dengan  karbon  aktif.  Akibat adanya  sisa  mineral  ini,  membuat  kadar  abu  meningkat.  Hal  ini  sesuai  dengan penelitian yang dilakukan oleh Herlandien (2013).
Baloga dkk  (2019), dalam penelitiannya memperoleh kadar  air dan kadar abu dari kulit nangka sebesar 4,4% dan 9,3%. Hal ini menunjukkan bahwa karbon aktif dari kulit nangka hasil penelitian ini memiliki kadar air dan kadar abu yang lebih  besar  dari  pada  kadar  air  dan  kadar  abu  kulit  nangka.  Salah  satu  penyebab perbedaan  hasil  yang  diperoleh  yaitu  perbedaan  tempat  tumbuh  tanaman  nangka dimana  setiap  tempat  tumbuhnya  memiliki  kandungan  mineral  yang  berbeda. Dengan  adanya  kandungan  mineral  yang  cukup  dalam  tanah  menjadi  pengaruh utama terhadap tanaman untuk tumbuh (Zuhaida dan Kurniawan, 2018).

## Analisis Konsentrasi Logam Besi dan Nikel pada Sampel Air Sumur
Kadar  logam  Fe  dan  Ni  baik  sebelum  dan  setelah  diberi  perlakuan  dapat dihitung  konsentrasi  logamnya.  Data  hasil  analisis  penentuan  konsentrasi  logam yang teradsorpsi dapat dilihat pada Tabel 3.
FKIP Universitas Palangka Raya
Tabel 2. Hasil Analisis Konsentrasi Logam Besi dan Nikel
Parameter Konsentrasi awal (ppm) Massa adsorben (g) Volume larutan (mL) X:Y Konsentrasi akhir (ppm) Konsentrasi yang teradsorpsi (ppm) Massa analit yang teradsorpsi (mg) Daya serap setiap 1 g adsorben (mg/g) Fe 0,5085 6 250 x:y 0,1002 0,4083 0,1021 0,0170 2x:y 0,1375 0,3710 0,0928 0,0155 5x:y 0,1891 0,3194 0,0799 0,0133 3 125 X 0,2100 0,2985 0,0373 0,0124 Y 0,1385 0,3700 0,0463 0,0154 Ni 0,6017 6 250 x:y 0,0023 0,5994 0,1498 0,0250 2x:y 0,0000 0,6017 0,1504 0,0251 5x:y 0,0197 0,5820 0,1455 0,0242 3 125 X 0,0176 0,5841 0,0730 0,0243 Y 0,0124 0,5893 0,0737 0,0246
Berdasarkan  Tabel  3  menunjukkan  daya  adsorpsi activated  carbon celup terhadap  penurunan  konsentrasi  logam  Fe  dan  Ni  sebelum  dan  sesudah  diberi perlakuan  yang  kemudian  dianalisis  menggunakan  AAS  ( Atomic  Absorption Spectrophotometry ).  Daya  adsorpsi  memiliki  hubungan  dengan  luas  permukaan pada karbon aktif. Semakin besar nilai konsentrasi logam yang teradsorpsi, maka semakin  besar  pula  kemampuan  adsorben  dalam  mengadsorpsi  logam  yang terlarut.
Tabel  3  menunjukkan  bahwa  terjadi  penurunan  konsentrasi  Fe  dan  Ni setelah diberikan perlakuan dengan perendaman activated carbon celup selama 60 menit. Konsentrasi logam Fe sebelum diberi perlakuan yakni sebesar 0,5084 ppm dan  setelah  diberikan  perlakuan  konsentrasi  logam  Fe  dalam  sampel  dengan komposisi  x:y  mampu  menurunkan  konsentrasi  logam  Fe  sebesar  0,4083  ppm. Massa analit yang teradsorpsi sebesar 0,1021 mg dengan daya serap setiap 1 gram adsorben  sebesar  0,0170  mg/g,  serta  konsentrasi  akhir  yang  diperoleh  sebesar 0,1002  ppm.  Perlakuan  dengan  komposisi  2x:y  mampu  menurunkan  konsentrasi logam  Fe sebesar 0,3710 ppm.  Massa  analit  yang teradsorpsi sebesar 0,0928 mg dengan  daya  serap  setiap  1  gram  adsorben  sebesar  0,0155  mg/g  dan  konsentrasi akhirnya sebesar 0,1375 ppm.
Perlakuan dengan komposisi 5x:y mampu menurunkan konsentrasi logam Fe  sebesar  0,3194  ppm.  Massa  analit  yang  diperoleh  sebesar  0,0799  mg  dengan daya serap setiap 1 gram adsorben sebesar 0,0133 mg/g dan konsentrasi akhirnya sebesar 0,0,1891 ppm. Pada karbon aktif murni kulit nangka mampu menurunkan konsentrasi logam Fe sebesar 0,2985 ppm. Massa analit  yang teradsorpsi sebesar 0,0373  mg  dengan  daya  serap  setiap  1  gram  adsorben  sebesar  0,0124  mg/g  dan konsentrasi  akhir  yang  diperoleh  yaitu  0,2100  ppm.  Sedangkan  zeolit  alam mampu menurunkan konsentrasi logam Fe sebesar 0,3700 ppm. Massa analit yang teradsorpsi sebesar 0,0463 mg dengan daya serap setiap 1 gram adsorben sebesar 0,0154  mg/g  dan  konsentrasi  akhirnya  sebesar  0,1385  ppm.  Daya  adsorpsi optimum pada logam Fe yakni terjadi pada komposisi x:y.
DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v14i1.220
Konsentrasi logam Ni sebelum diberi perlakuan yakni sebesar 0,6017 ppm dan  setelah  diberikan  perlakuan  konsentrasi  logam  Ni  dalam  sampel  dengan komposisi  x:y  mampu  menurunkan  konsentrasi  logam  Ni  sebesar  0,5994  ppm. Massa analit yang teradsorpsi sebesar 0,1498 mg dengan daya serap setiap 1 gram adsorben  sebesar  0,0250  mg/g  dan  konsentrasi  akhir  yang  diperoleh  sebesar 0,0023  ppm.  Perlakuan  dengan  komposisi  2x:y  mampu  menurunkan  logam  Ni sebesar  0,6017  ppm.  Massa  analit  yang  teradsorpsi  sebesar  0,1504  mg  dengan daya serap setiap 1 gram adsorben sebesar 0,0251 mg/g dan konsentrasi akhirnya sebesar 0,0000 ppm.
Perlakuan dengan komposisi 5x:y mampu menurunkan konsentrasi logam Ni sebesar 0,5820 ppm. Massa analit yang teradsorpsi sebesar 0,1455 mg dengan daya  serap  setiap  1  gram  adsorben  sebesar  0,0242  mg/g  dengan  konsentrasi akhirnya  sebesar  0,0197  ppm.  Pada  karbon  aktif  murni  kulit  nangka  mampu menurunkan  konsentrasi  logam  Ni  sebesar  0,5841  ppm.  Massa  analit  yang teradsorpsi sebesar 0,0730 mg dengan saya serap setiap 1 gram adsorben sebesar 0,0243 mg/g dan konsentrasi akhir  yang diperoleh yaitu 0,0176 ppm. Sedangkan zeolit alam mampu menurunkan konsentrasi logam Ni sebesar 0,5893 ppm. Massa analit  yang  teradsorpsi  sebesar  0,0737  mg  dengan  daya  serap  setiap  1  gram adsorben  sebesar  0,0246  mg/g  dan  konsentrasi  akhirnya  sebesar  0,0124  ppm. Daya adsorpsi optimum pada logam Ni yakni terjadi pada komposisi 2x:y.
Penelitian  mengenai  karbon  aktif  dan  zeolit  telah  banyak  digunakan,  namun pemanfaatan  keduanya  belum  pernah  dilakukan.  Hasil  Analisis  Konsentrasi Logam  Besi  dan  Nikel  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  konsentrasi  karbon aktif  dalam  kemasan  celup,  maka  daya  adsorpsi  adsorben  khususnya  logam  Fe menurun.  Sedangkan  untuk  logam  Ni  fluktuasi,  akan  tetapi  secara  umum  juga terjadi  penurunan.  Hal  ini  dapat  disebabkan  oleh  daya  serap  adsorben  karbon murni relatif rendah dibandingkan dengan daya serap adsorben murni zeolit alam.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa daya adsorpsi optimum adsorben kombinasi karbon aktif (kulit nangka) dan zeolit alam khususnya    logam  besi  (Fe)  terdapat  pada  kombinasi  adsorben  dengan perbandingan 1:1 (x:y) dengan daya adsorpsi selama 60 menit  yaitu besi  sebesar 0,4083 ppm (0,1021 mg), sedangkan logam Ni terdapat pada kombinasi kemasan celup  komposisi  2x:y  dengan  konsentrasi  (massa  analit)  yang  teradsorpsi  yaitu 0,6017 ppm (0,1504 mg).

## DAFTAR RUJUKAN
Ardiani,  K.,  Raya,  A.  N.,  Inayati.  2017.  Penentuan  Kondisi  Optimum  Adsorpsi Kromium  (III)  Menggunakan  Biosorben  dari  Limbah  Kulit  Nangka (Artocapus heterophyllus). EQUILIBRIUM . 16(1).
DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v14i1.220
Baloga, H., Walanda, D.K., dan Hamzah, B. 2019. Pembuatan Karbon dari Kulit Nangka ( Artocarpus Heterophyllus ) Sebagai Adsorben Terhadap Kadmium dan Nikel Terlarut. Jurnal Akademika Kimia . 8(1).
Das,  K.K.,  Reddy,  C.,  Bagoji,  I.B.,  Das,  S.,  Bagali,  S.,  Mullur,  L.,  Khodnapur, J.P.,  dan  Biradar,  M.S.  2019.  Primary  Concept  of  Nickel  Toxicity  –  an Overview. Journal Basic Clin Physiol Pharmacol . 30(2).
Dewi,  R.,  Azhari,  dan  Nofriadi,  I.  2020.  Aktivasi  Karbon  dari  Kulit  Pinang dengan  Menggunakan  Aktivator  Kimia  KOH.  Jurnal  Teknologi  Kimia Unimal. 9(2).
Herlandien, Y.L. 2013. Pemanfaatan Arang Aktif Sebagai Adsorban Logam Berat Dalam Air Lindi Di TPA Pakusari Jember. Skripsi . Universitas Jember. Kristianto,  H.  2017.  Review:  Sintesis  Karbon  Aktif  dengan  Menggunakan Aktivasi Kimia ZnCl 2 . Jurnal Integrasi Proses . 6(3).
Lestari,  R.S.D.,  Sari,  D.K.,  Rosmadiana,  A.,  Dwipermata,  B.  2016.  Pembuatan dan Karaktersasi Karbon Aktif Tempurung Kelapa dengan Aktivator Asam Fosfat  Serta  Aplikasinya  pada  Pemurnian  Minyak  Goreng  Bekas. Jurnal TEKNIKA . 12(3).
Maulida, L., Za, N., Sari, N.D. 2015. Pemanfaatan Kulit Singkong sebagai Bahan Baku Karbon Aktif. Jurnal Teknologi Kimia Unimal . 4(2).
Ngapa, Y.D. 2018. Adsorpsi Ion Pb(II) oleh Zeolit Alam Ende Teraktivasi Asam: Studi  Pengembangan  Mineral  Alternatif  Penjerap  Limbah  Logam  Berat. Cakra Kimia . 7(2).
Pratomo,  S.W.,  Mahatmanti,  F.W.,  dan  Sulistyaningsih,  T.  2017.  Pemanfaatan Zeolit Alam Teraktivasi H 3 PO 4 sebagai Adsorben Ion Logam Cd (II) dalam Larutan. Indonesian Journal of Chemical Science . 6(2).
Putri,  W.K.,  dan  Sabani.  2018.  Aktivasi  Zeolit  Alam  Sebagai  Adsorben  Logam Berat Mg, Al, dan Zno Menggunakan Larutan NaOH. Jurnal Einstein . 6(3). Putri,  S.E.,  dan  Side,  S.  2020.  Analisis  Kandungan  Oksida  Logam  Zeolit  Alam Sulawesi Selatan Teraktivasi Asam Klorida. Jurnal Sainsmat . 9(2).
Rosali,  N.A.,  Zawawi,  M.H.,  Bustami,  R.A.,  Hipni,  F.,  dan  Kamruddin,  M.A. 2015.  Adsorption  of  Lead  using  Jackfruit  Peel  Activated  Carbon. Applied Mechanics and Materials . Vols. 773-774, pp 1079-1084
doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.773-774.107.
Setiawan, Y., Mahatmanti, F.W., dan Harjono. 2018. Preparasi dan Karakterisasi Nanozeolit  dari  Zeolit  Alam  Gunungkidul  dengan  Metode Top-Down . Indonesian Journal of Chemical Science . 7(1).
Singh.,  R.,  Gautam,  N.,  Mishra,  A.,  Gupta,  R.  2011.  Heavy  Metals  and  Living Systems: An Overview. Indian Journal of Pharmacology. 43(3).
Sundarraj,  A.A.,  dan  Ranganathan,  T.V.  2017.  Physicochemical  characterization of  Jackfruit  (Artocarpus  integer  (Thumb.))  Peel. Research  Journal  of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences . 8(3).
DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v14i1.220
Wijaya, M.S., Darmayanti, L., Elistya, S. 2021. Aplikasi Zeolit Sebagai Adsorben untuk Menyisihkan Logam Fe pada Air Gambut. Jom FTEKNIK . 8.
Zuhaida, A., dan Kurniawan, W. 2018. Deskripsi Saintifik Pengaruh Tanah pada Pertumbuhan  Tanaman:  Studi  Terhadap  QS.  Al  A’raf  Ayat  58. THABIEA Journal of Natural Science Teaching . 01(02).